486 
Adolf Schneider, Das Vorkommen von Inesit 
gelblich und röthlich gefäi’bt; dagegen besitzt dasjenige, welches 
den Inesit begleitet und in die Faserbüschel desselben eindringt, 
oder ihn als Ausfüllung von Klüften durchsetzt, eine weisse Farbe 
und es sind, wo diese getrübt erscheint, in den meisten Fällen 
fein eingesprengte Erztheilchen als die Ursache der Färbung zu 
erkennen. Ganz rein ausgesuchte weisse Stücke zeigten folgende 
Zusammensetzung : 
C0 2 . . . 42,92 P Ct. 
MnO . . 4,18 » ( — 2,59 pCt. C0 2 erfordernd) 
CaO . . . 52,20 » ( —41,01 » » » ) 
MgO . . Spur zus. 43,60 pCt. C0 2 erfordernd 
Rückstand . 0,45 » 
99,75 pCt. 
Das weisse Carbonat ist demnach als manganhaltiarer Kalk- 
spath, bestehend aus 93,21 pCt. CaCÜ 3 und 6,77 pCt. MnC0 3 an- 
zusehen. Au einer einzigen bisher gefundenen Stelle umschloss 
dieser auch eine kleine Partie von derbem cochenillrothem, lebhaft 
glänzendem Zinnober. Das Belegstück befindet sich im Besitze 
des Königlichen Revierbeamten, Herrn Bergrath Froh wein in 
Dillenburg, welcher mir dasselbe zum Zweck der Bestimmung 
freundlichst iiberliess. 
Herr Dr. Scheibe, welcher die weitere mineralogische Unter- 
suchung des Inesit ausgeführt hat, spricht sich über die Ergeb- 
nisse derselben aus, wie folgt: 
»An den strahlig angeordneten Individuen des Minerals konnten 
Krystallfläclien ohne Weiteres nicht wahrgenommen werden. In 
der Zone der Längsrichtung zeigten sich die abgelösten Strahlen 
durch zwei Spaltflächen begrenzt, welche sich unter etwa 82 y 2 0 
schneiden. Der Inesit besitzt nämlich einen sehr vollkommenen und 
einen weniger hervortretenden Blätterbruch , eine Eigenschaft, 
welche das Zerfallen der Individuen in dünne Blättchen begünstigt 
und beim Herausbrechen von Krystallen sich nachtheilig bemerk- 
bar macht. 
Durch vorsichtiges, stundenlang fortgesetztes Behandeln be- 
sonders von kleineren, von Kalkspath umgebenen Stücken des 
